314 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
comme anodes dans un bain constitué de sulfate ammonique : les mé- 
taux précités se déposent ensemble sur la cathode. Pour faciliter le 
dégagement des gaz et diminuer la polarisation, on peut employer 
des anodes coniques et rotatives. 
Traitement des minerais sulfurés par le procédé Blas-Miest. — M. Blas, 
professeur à l’université de Louvain, et M. Miest, ingénieur de la même 
université, sont parvenus à façonner les minerais sulfurés en pla- 
ques propres à jouer le rôle d’anodes, et cela en soumettant alternative- 
ment ces minerais, réduits au préalable en grains de 5 rara environ, à 
une pression de 100 atmosphères et à une température de 600°, dans 
des moules en cuivre ou en acier. 
Leur procédé, pour lequel ils ont pris un brevet en 1881, comprend 
aussi l’usage de bains électrolytes neutres et d’une composition telle 
que, non seulement le métal est précipité sur la cathode dans les con- 
ditions voulues, mais le soufre reste déposé sur l’anode ou tombe au 
fond de la cuve avec les gangues, dont il peut ensuite être facilement 
séparé par distillation ou par l’action du sulfure de carbone. 
Ainsi, par exemple, les galènes ordinaires, renfermant une petite 
quantité de pyrite et possédant une gangue siliceuse, de même que les 
minerais sulfurés complexes renfermant à la fois du plomb, de l’ar- 
gent, du cuivre, du fer et du zinc, seront traités dans un bain de nitrate 
plombique ; les blendes plombeuses et argentifères, à gangue de cal- 
caire, gypse, quartz ou silicates, seront électrolysées dans un bain de 
sulfate zincique ; et les pyrites cuivreuses arsénifères, dans une solu- 
tion de sulfate cuivrique. Dans ces divers cas, si le fer n’est pas en trop 
grande quantité, le précipité d’oxyde qui se forme sur les électrodes ne 
gênera pas, et on le séparera facilement du métal déposé à la cathode lors 
de la refonte de celui-ci ; mais, s’il se trouve dans le minerai en pro- 
portion trop considérable, on l’éliminera au préalable de la solution élec- 
trolyte, en faisant passer celle-ci d’une manière continue sur de l’oxyde 
de zinc à la température de 60 u : si l’on emploie ensuite pour l’élec- 
trolyse un courant de force modérée, le zinc ne sera pas précipité 
sur la cathode. Le dépôt formé à l'anode devra être enlevé régulière- 
ment : il contiendra, outre les gangues et le soufre, tout le plomb et 
l’argent dans le cas de blendes plombo-argentifères, et l’arsenic dans 
celui de pyrites cuivreuses arsénifères. 
La force motrice à dépenser dans le procédé Blas-Miest semble de- 
voir être relativement minime. 
Pour le traitement de la galène, la dissolution du plomb fourni par 
l’anode dans l’acide azotique équilibrant la décomposition du nitrate 
plombique dissous, le seul travail que le courant doive produire, en 
dehors de ceux relatifs aux résistances du circuit et au transport du 
métal (et du liquide), lesquels ont assez peu d’importance relative, sera 
